Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 21 



nommen hat. — "Wäre die Spinellmenge ausschliesslich von 

 den chemischen Factoren abhängig, würde sie sich in jedem 

 einzelnen Falle von der Zusammensetzung des Magmas oder 

 der Mutterlange genau ableiten lassen; dies ist aber nicht 

 der Fall. Den chemischen Factoren zufolge wäre in No. 



210 mehr Spinell als in No. 153, ebenfalls in No. 209 und 



211 mehr als in No. 208 zu erwarten, während wir in 

 der That das umgekehrte Verhältniss finden. Die Unter- 

 schiede sind jedoch überall ziemlich klein, der modificirende 

 Einfluss der Variationen in den physikalischen Bedingungen 

 ist also nicht bedeutend. 



ZwO-Spinell. — "Wir gehen jetzt zum Studium einer 

 Serie Schmelzmassen hinüber, wo MgO gänzlich oder zum 

 Theil durch ZnO, im allgemeinen mit FeO, ersetzt wor- 

 den ist. 



"Wie es früher von A. W. S t e 1 z n e r (1. c.) nachge- 

 wiesen worden ist, scheidet sich in den Freiberger Bleiofen- 

 schlacken, die sich durch grosse Basicität, niedrige Thonerde- 

 und ziemlich hohe Zinkoxyd-Gehalte auszeichnen, immer 

 oder jfast immer etwas Zinkspinell aus. Dasselbe Mineral 

 habe ich selber später in mehreren anderen ebenfalls basi- 

 schen Schmelzproducten angetroffen, nämlich in den Roh- 

 schlacken von Vigsnäs Kupferwerk, Norwegen (Schmelzung 

 des Vigsnäs-Erzes, 1885) und von dem Kupfer-Blei- Werke 

 zu Oker (bei dem «melirten» Schmelzen, 1884). 



Die Characteristik des Minerals ist überall dieselbe: 

 Es erscheint in ganz gut entwickelten, oft zonal aufge- 

 bauten 1 ) Krystallen (Oktaedern), mit starker Lichtbrechung, 

 ohne merkbare Spaltbarkeit, nicht magnetisch; die Farbe 

 ist, sowohl vor als nach der Behandlung mit HCl und HFl 

 oder KHO, blaugrün oder violettblau (von Freiberg grünlich- 



*) Cfr. unter «Magnetit» (Fig. 16). 



